— 539 — 
dificare la composizione, va via via diminuendo di quantità, in maniera che quando 
la composizione totale del miscuglio è giunta in v, è presente solo il liquido. 
La linea yC, pur tagliando la linea binodale, può non tagliare il triangolo 
delle tre fasi, ed allora da un cristallo misto omogeneo, con l'aggiunta di C, prima 
si ottengono due cristalli misti distinti, poi di nuovo un cristallo misto omogeneo, 
poi un cristallo misto in equilibrio con un liquido, ed infine un liquido. 
Se invece essa non solo non attraversa il triangolo delle tre fasi, ma neanche 
il campo della lacuna di miscibilità, allora, da un cristallo misto omogeneo con 
l'aggiunta di C si passa ad un cristallo misto in equilibrio con un liquido, ed in 
ultimo ad un liquido. 
Altre trasformazioni si può immaginare che avvengano, quando ad un miscuglio 
sì aggiunge un altro miscuglio, e per poterle esaminare basta congiungere i due punti 
che rappresentano le composizioni dei miscugli con una retta, ed osservare i campi che 
attraversa un punto che si muove su di essa, partendo dalla composizione di uno dei 
miscugli e giungendo alla composizione dell'altro. 
Fenomeni di solidificazione. — Prendiamo ora a considerare, cosa che più ci 
interessa, i fenomeni di solidificazione dei miscugli ternarî. 
Per noi possono presentarsi due casi: 
a) dalla massa fusa si separa un cristallo misto omogeneo; 
6) dalla massa fusa si separano due cristalli ben distinti. 
Distingueremo anche noi due specie di solidificazione: la solidificazione di prima 
specte che si presenta quando la velocità di trasformazione dei cristalli misti che si 
depositano è infinitamente piccola, e perciò il liquido si trova in equilibrio solo con 
i cristalli depositatisi per ultimi; la solidificazione di seconda specie che sì pre- 
senta quando i cristalli misti depositatisi hanno una velocità di trasformazione infini- 
tamente grande, e quindi cambiano continuamente di composizione col variare della 
temperatura. 
In pratica la solidificazione non avviene nè nell’uno nè nell'altro modo, ma si 
mantiene tra l'uno e l'altro, avvicinandosi di più al primo se essa avviene per raf- 
freddamento molto rapido, oppure al secondo se avviene per raffreddamento molto 
lento. Altre condizioni possono anche influire nell'uno o nell’altro senso. 
Solidificazione di prima specie. — Se la velocità di trasformazione dei cristalli 
misti è infinitamente piccola, abbiamo a che fare, come abbiamo detto, con solidifi- 
cazione di prima specie. Supponiamo per ora di avere un liquido da cui si separi un 
solo cristallo misto; evidentemente questo liquido non interessa la lacuna di misci- 
bilità, o, per meglio dire, la composizione di esso non perviene mai a far parte del 
triangolo delle tre fasi: la solidificazione perciò procede come se nel sistema non 
esistesse lacuna. 
Prendiamo, per esempio, a considerare un miscuglio rappresentato dal punto 7 
della figura 6. Partiamo da una temperatura a cui il miscuglio è liquido: esso si 
mantiene tale finchè la linea di liquido non passa per il punto 7, cioè, finchè la 
fascia eterogenea che con abbassamento di temperatura si muove da B verso C non 
lo abbia raggiunto. Da questo momento incomincia la solidificazione. Supponiamo che 
n 
CLASSE DI scienze FIsicHe — MemorIE — Vol. VIII, Ser. 58. 71 
